( 1142 ) 
même matière, groupés en sphérolites, présentant dans la lumière polarisée 
la croix noire que l’on observe dans les sphérolites de calcédoine ou de 
calcite, substances qui appartiennent au système hexagonal. 
» L’acétate neutre de plomb n’éprouve qu'une faible trace de dédou- 
blement; l’acétate tribasique est décomposé, avec dépôt blanc abondant de 
protoxyde de plomb. 
» Les solutions d’acétate de cuivre à 5 pour 100 par une chauffe prolon- 
gée de soixante-dix à cent heures sont décolorées; on trouve, comme pro- 
duits principaux de l'acide acétique, de l’oxydule de cuivre, de l'acide car- 
bonique, dont le volume correspond sensiblement à celui que donnerait la 
combustion de acide acétique par l'oxygène provenant de la transforma- 
tion de l’oxyde cuivrique en oxydule; enfin de l'hydrogène, 2 à 5 pour roo 
du volume de l'acide carbonique, suivant da durée de la chauffe: — 
L'oxydule est en cristaux très brillants, cubes et cubo-octaèdres, qui, pu- 
rifiés de la silice par lévigation, peuvent constituer de beaux produits 
de collections. La formation de l’oxydule doit être précédée de la saponi- 
fication de l’acétate avec production d'oxyde cuivrique, qui brüle ultérieur 
rement l'acide acétique; en effet, si l’on diminue la durée de la chauffe, 
on trouve alors de l’oxydule souillé d’une forte proportion d'oxyde noir de 
cuivre, Comme témoignage de cette phase intermédiaire des transforma- 
tions. y 
» Changeons les conditions de l'expérience, opérons dans un milieu 
primitivement et fortement acide, obtenu en mélangeant de acide acétique 
étendu et de l'oxyde noir de cuivre, les mêmes réactions auront lieu, et on 
trouve l’oxyde noir changé en beaux cristaux d'oxydule, maintenant déme- 
surément allongés. Ce sont des prismes à quatre ou huit pans, terminés 
par des pyramides et ressemblant à des cristaux quadratiques. J'ai eru un 
instant au dimorphisme des cristaux d’oxydule, mais les mesures cristallo- 
graphiques que j'ai effectuées montrent qu’ils résultent de la combinaison 
du cube de l’octaèdre et du dodécaèdre rhomboïdal, avec développement 
exagéré de certaines faces produisant ces déformations du système cubique 
dont le sulfure de fer de Traverselle, le grenat, etc., offrent des exemples- 
Ces cristaux n’ont pas d’ailleurs action sensible sur la lumière polarisée- 
Enfin, si dans ces expériences on prolonge l’action de la chaleur, on n’ob- 
tient plus que du cuivre métallique en prismes à quatre pans, résultant 
sans doute de la transformation épigénique de l’oxydule. 
» Je rappellerai que M. Cazeneuve a montré, depuis la publication de mes 
premières expériences (Bulletin de la Soc. chim., t. XXVI, p- 98), qu en opé- 
